## PERBANDINGAN KUAT TEKAN BETON ANTARA PENGGUNAAN AGREGAT GUNUNG JEBROD DENGAN AGREGAT SUNGAI CISOKAN
Devi Setiawan 1 , dan Ade Subhan 2
1 Prodi Teknik Sipil, Universitas Suryakancana, Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Email korespondensi: devift@unsur.ac.id
1 Prodi Teknik Sipil, Universitas Suryakancana, Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Email : adesubhan@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  studi  eksperimental  agregat  dengan  berbeda  tempat  pengambilan material  ( quarry ).  Adapun  cara  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan membuat benda uji ukuran 15 x 15 x 15 cm kubus dan 15 x 30 cm silinder dengan kuat tekan rencana  22,5  MPa,  25  MPa  dan  27,5  MPa.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  rata-rata  untuk  beton dengan men ggunakan agregat ext. Gunung Jebrod adalah f’c 22,5 MPa sebesar 20,96 MPa, f’c 25 Mpa sebesar19,53 MPa dan f’c 27,5 M Pa sebesar 21,13 Mpa. Sedangkan kuat tekan rata-rata untuk  beton  dengan  menggunakan  agregat  ext.  Sungai  Cisokan  adalah  f’c  22,5  MPa  sebesar 18,62 MPa, f’c 25 MPa sebesar 19,08 MPa dan 27,5 MPa sebesar 16,07 MPa. Gradasi agregat kasar  ext.  Gunung  Jebrod  cenderung  seragam  dan  permukaan  kasar  dibandingkan  dengan agregat ext. Sungai Cisokan yang mempunyai permukaan cenderung bulat dan licin sehingga mengakibatkan hasil uji  tekan nilai beton dengan agregat ext. Gunung Jebrod memiliki kuat tekan yang lebih besar 11,14 % untuk f’c 22,5 MPa, 2,32 % untuk f’c 25 Mpa dan 23,94 % untuk f’c 27,5 Mpa dibanding dengan penggunaan agregat ext. Sungai Cisokan
Kata kunci: Beton, Kuat Tekan, mix design , quarry

## ABSTRACT
This  research  is  an  experimental  study  with  a  different  place  of  extraction  of  aggregate materials (quarry). As for how that will be done in this research is to create a test specimen size of 15 x 15 x 15 cm cube and 15 x 30 cm cylinder with a plan compressive strength of 22.5 MPa, 25 MPa and 27.5 MPa. The test results an average compressive strength of concrete by using aggregate ext. Mount Jebrod is f'c 22.5 MPa of 20.96 MPa, f’c 25 MPa of 19,53 MPa and f'c  27.5  MPa  of  21.13  MPa.  While  the  average  compressive  strength  of  concrete  by  using aggregate ext. Cisokan river is 22.5 MPa f'c of 18.62 MPa, f’c 25 MPa of 19.08 MPa and 27.5 MPa of 16.07 MPa. Coarse aggregate gradation ext. Mount Jebrod  tend to be uniform and rough surface compared to the aggregate ext. Cisokan river that has a round and smooth surface tends resulting compression test results of concrete with aggregate value ext. Mount Jebrod has a compressive strength greater f'c 11.14% to 22.5 MPa, 2.32% for f'c 25 MPa and 23.94% for f'c 27.5 MPa compared with the use of aggregate ext. River Cisokan.
Keywords : Concrete, Compressive Strength, mix design, quarry

## 1. PENDAHULUAN
Sifat-sifat  dan  karakteristik  material penyusun  beton  akan  mempengaruhi kinerja  dari  beton.  Hal  yang  utama  yaitu beton  harus  mencapai  kuat  tekan  yang
direncanakan,  karena  kuat  tekan  beton dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya dari  agregat  kasar  dan  agregat  halus  yang digunakan  sebagai  unsur  penyusun  beton [10]. Dalam penelitian ini agregat kasar dan
agregat halus yang digunakan yaitu diambil dari  Gunung  Jebrod  dengan  split  dipecah mesin/ stone  crusher dan  agregat  kasar, halus  di  ambil  dari  sungai  Cisokan  dengan split dipecah manual mengandalkan tenaga manusia. Dari penelitian antara kedua split tersebut  baik  yang  dipecah  secara  manual maupun  menggunakan  mesin  pemecah mungkin nantinya akan menghasilkan suatu nilai perbandingan terhadap kekuatan mutu beton yang dihasilkan [8].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Beton  merupakan  campuran  homogen antara semen, air dan agregat. Karakteristik beton  adalah  tegangan  hancur  tekan  yang tinggi  serta  tegangan  hancur  tarik  yang rendah  [10].  Beton  dihasilkan  dari sekumpulan  interaksi  mekanis  dan  kimia sejumlah  material  pembentuknya.  DPU- LPMB  memberikan  definisi  tentang  beton sebagai  campuran  antara  semen  portland atau  semen  hidrolik  yang  lainnya,  agregat halus,  agregat  kasar,  dan  air,  dengan  atau tanpa  bahan  tambahan  membentuk  masa padat [2].
Agregat  adalah  butiran  mineral  yang berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam campuran  mortar  dan  beton.  Klasifikasi agregat  berdasarkan  diameter  adalah pengukuran besar butiran agregat didasarkan  atas  suatu  pemeriksaan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  ayakan dengan besar lubang yang telah ditentukan. Agregat halus berdasarkan diameter terbagi menjadi:
1. Agregat halus Agregat  halus  adalah  agregat  yang semua  butirannya  lolos  saringan  4,8 mm. Agregat halus digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:
a. Pasir galian Pasir galian dapat diperoleh langsung dari permukaan tanah, atau dengan  cara  menggali  dari  dalam tanah.  Pasir  ini  pada  umumnya tajam,  bersudut,  berpori,  dan  bebas dari kandungan garam yang membahayakan.  Namun  karena
pasir  ini  diperoleh  dengan  cara menggali,  maka  pasir  ini  sering bercampur  dengan  kotoran  atau tanah, sehingga harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan.
b. Pasir sungai Pasir sungai diperoleh langsung dari dasar  sungai.  Pasir  sungai  pada umumnya  berbutir  halus  dan berbentuk  bulat  karena  proses gesekan yang terjadi.
c. Pasir laut Pasir laut adalah pasir yang diambil dari pantai. Bentuk butirannya halus dan  bulat  karena  proses  gesekan. Pasir  jenis  ini  banyak  mengandung garam,  oleh  karena  itu  kurang  baik untuk bahan bangunan. Garam yang ada dalam pasir menyerap kandungan  air  dari  udara,  sehingga mengakibatkan  pasir  selalu  agak basah,  dan  juga  menyebabkan pengembangan  setelah  bangunan selesai  dibangun.  Oleh  karena  itu sebaiknya  pasir  jenis  ini  tidak digunakan untuk bahan bangunan.
2. Agregat kasar Agregat  disebut  agregat  kasar  apabila ukurannya  sudah  melebihi  ¼  inch  (6 mm). Sifat agregat kasar mempengaruhi kekuatan  akhir  beton  keras  dan  daya tahannya  terhadap  disintegrasi  beton, cuaca  dan  efek-efek  perusak  lainnya. Agregat  kasar  ini    harus    bersih    dari bahan-bahan    organik    dan    harus mempunyai    ikatan    yang    baik  dengan sel semen.
Jenis -jenis agregat kasar adalah:
a. Batu pecah alami
Bahan  ini  didapat  dari  cadas  atau batu pecah alami yang digali. Batu ini dapat berasal dari gunung api, jenis sedimen  atau  jenis  metamorf.
Meskipun dapat menghasilkan kekuatan  yang  tinggi  terhadap beton, batu pecah kurang mcmberikan kemudahan pengerjaan dan pengecoran dibandingkan dengan jenis agregat kasar lainnya.
b. Kerikil alami
Kerikil ini didapat dari proses alami yaitu  dari  pengikisan  tepi  maupun dasar  sungai  oleh  air  sungai  yang mengalir. Kerikil memberikan kekuatan  yang  lebih  rendah  dari pada batu pecah, tetapi memberikan kemudahan  pengerjaan  yang  lebih tinggi.
c. Agregat kasar buatan Terutama  berupa slag atau shale yang  bisa  digunakan  untuk  beton rigan. Biasanya merupakan hasil dari proses lain seperti dari blast-furnace dan lain-lain.
d. Agregat untuk pelindung nuklir dan berbobot berat Dengan  adanya  tuntutan  yang spesifik  pada  jaman  atom  sekarang ini, juga untuk pelindung dari radiasi nuklir  sebagai  akibat  dari  semakin banyaknya  pcmbangkit  atom  dan stasiun  tenaga  nuklir,  maka  perlu ada  beton  yang  dapat  melindungi dari  sinar  x,  sinar  gamma  dan neutron.

## Parameter-parameter yang mempengaruhi kualitas beton
Untuk    mencapai    kondisi  yang  baik  untuk mutu  beton,    harus    ada    kontrol  kualitas yang  baik.  Parameter-parameter  yang paling penting adalah:
1. Kualitas semen.
2. Proporsi  semen  terhadap  air  dalam campurannya.
3. Kekuatan dan kebersihan agregat.
4. Interaksi atau adhesi antara pasta semen dan agregat.
5. Pencampuran  yang  cukup  dari  bahan- bahan pembentuk beton.
6. Penempatan  yang  benar,  penyelesaian dan kompaksi beton segar.
7. Kandungan  klorida  tidak  melebihi 0,15%  dalam  beton  ekspos  dan  1% untuk beton terlindung
Sifat  beton  yang  baik  adalah  jika  beton tersebut memiliki kuat tekan tinggi (20-50) MPa, pada umur 28 hari). Dengan kata lain dapat  diasumsikan  bahwa  mutu  beton hanya  ditinjau  dari  kuat  tekannya  saja (Tjokrodimuljo, 1996) [9].
Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan beton yaitu:
1. Faktor air semen (FAS)
Di  dalam  campuran  beton,  air mempunyai  dua  buah  fungsi.  Fungsi pertama  untuk  memungkinkan  reaksi kimia  yang  menyebabkan  pengikatan dan berlangsungnya pengerasan. Sedangkan fungsi kedua sebagai pelicin campuran kerikil, pasir dan semen agar lebih mudah dalam pencetakan beton.
2. Umur beton Kuat tekan beton akan bertambah sesuai dengan  bertambahnya  umur  beton tersebut.  Perbandingan  kuat  tekan beton pada berbagai umur dapat dilihat pada SNI 03-1974-1990.
3. Jenis dan jumlah semen Jenis semen berpengaruh terhadap kuat tekan  beton,  sesuai  dengan  tujuan penggunaannya. Jenis-jenis semen sesuai dengan SK.SNI. M-106-1990-30.
4. Mutu bahan-bahan dasar Mutu  bahan-bahan  dasar  adalah  hal yang  paling  penting  sebab  walaupun beton  itu  dikerjakan  dengan  baik  akan tetapi  mutu  bahan-bahan  dasar  kurang baik  maka  akan  menghasilkan  beton yang  kurang  baik  pula.  Untuk  itu diperlukan  pemeriksaan  mutu  bahan- bahan dasar di laboratorium.
5. Pemeliharaan Setelah  dilakukan  pengecoran,  perlu diadakan  pemeliharaan  untuk  menjaga agar beton tetap jenuh sampai air yang mengisi  pasta  semen  cukup  untuk menghasilkan hidrasi dan tidak sempat untuk  menguap.  Pemeliharaan  beton dapat  dilakukan  dengan  menggenangi permukaan  beton  dengan  air  atau menutup
permukaan beton menggunakan karung basah.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi eksperimental  dengan  pengujian  bahan agregrat  pembuat  yang  dilakukan  di laboratorium Prodi Teknik Sipil Universitas Suryakancana.
Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini direncanakan pengujian kuat tekan beton ini  untuk  pembangunan  jalan  yaitu  Per- kerasan Kaku ( Rigid Pavement ).
Metode penelitian mengacu pada:
1. SNI  03-1968-1990,  pengujian  analisa saringan agregat halus dan kasar
2. SNI 03-1969-1990, pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar
3. SNI 03-1970-1990, pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus
4. SNI  03-1971-1990,  pengujian  kadar  air agregat
5. SNI  03-2417-1991,  pengujian  keausan agregat  dengan  mesin  abrasi  Los Angeles
6. SK.SNI.T.15-1990-03, metode   peranca- ngan campuran beton berupa aplikasi
7. SNI 03-2834-1993, tata cara pembuatan rencana campuran beton normal
8. SNI  03-1972-1990,  pengujian  slump beton
9. SNI 03-1974-1990. Pengujian kuat tekan beton
Data teknis campuran beton:
1. Dengan  Kuat  tekan  rencana  beton normal  f’c 22,5  M pa,f’c  25  Mpa  dan  f’c 27,5 Mpa.
2. Bahan  yang  digunakan  adalah  semen portland tipe 1 (Tiga Roda).
3. Air  yang  digunakan  diambil  dari Fakultas Teknik Universitas Suryakancana  yang  bersumber  dari  air PDAM.
4. Agregat  kasar  dan  agregat  halus  yang digunakan  diambil  dari  Gunung  Jebrod Kecamatan  Cilaku  dan  Sungai  Cisokan Kecamatan Sukaluyu Cianjur.
5. Benda uji kubus (15 x 15x 15) cm3 dan silinder diameter 15 cm tinggi 30 cm.
6. Nilai slump campuran beton adalah   10 ± 2 cm.
7. Ukuran  agregat  maksimum  yang digunakan 40 mm.
8. Penelitian  tidak  memperhitungkan kadar  lumpur  dan  kadar  organik agregat.
9. Pengujian  kuat  tekan  benda  uji dilakukan pada umur 28 hari.

## 4. DISKUSI DAN PEMBAHASAN
Pengujian analisa saringan agregat halus dan kasar  SNI 03-1968-1990 [3] Dari  pengujian  yang  dilakukan  didapat gradasi  material  agregat  halus  dan  kasar yaitu :
1. Agregat  halus  (pasir  ext.  Gunung Jebrod) Hasil analisa saringan menunjukkan  bahwa  agregat  halus pasir  gunung  dari  Jebrod  mempunyai gradasi  kasar  karena  lebih  mendekati ke zona I tetapi tidak masuk spesifikasi dengan modul halus butir (MHB) yaitu 3.64. Hasil  analisa  saringan  menunjukkan bahwa  agregat  kasar  /  kerikil  gunung Jebrod  tidak  masuk  spesifikasi  gradasi 38-4,76  dengan  modul  halus  butir (MHB) yaitu 7.9
Gambar 1. Agregat Halus (Pasir Gunung)
Gradasi Kasar Sumber: Hasil Pengujian 0 20 40 60 80 100 19 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 lol os s ar ing an (% ) Diameter ayakan (mm) Agregat Halus Ext. Gunung Jebrod Maksimum Minimum Lolos Saringan
Gambar 2. Agregat Kasar (Kerikil) Ext. Gunung Jebrod (38 – 4,76)

## Sumber: Hasil Pengujian
2. Agregat  halus  (pasir  ext.  Sungai Cisokan) Hasil analisa saringan menunjukkan  bahwa  agregat  halus (pasir) ext. Sungai Cisokan mempunyai gradasi kasar karena mendekati zona I tetapi  tidak  sesuai  spesifikasi  dengan Hasil  analisa  saringan  agregat  halus pasir ext. Sungai Cisokan maka didapat modulus  halus  butiran  (MHB)  yaitu 4.60. Hasil  analisa  saringan  menunjukkan bahwa  agregat  kasar  ext.  Sungai Cisokan tidak masuk spesifikasi gradasi 38-4,76  Hasil  analisa  saringan  agregat halus  pasir  ext.  Sungai  Cisokan  maka didapat  modulus  halus  butiran  (MHB) yaitu:  7.63
Gambar 3. Agregat Halus (Pasir) Ext. Sungai Cisokan Gradasi Kasar
Sumber: Hasil Pengujian
Gambar 4. Agregat Kasar (Kerikil) Ext. Sungai Cisokan (38 – 4,76)
Sumber: Hasil Pengujian
Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat kasar SNI 03-1969-1990 [6] 1. Agregat  Kasar  (Kerikil)  Ext.  Gunung Jebrod
Tabel 1. Perhitungan Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar ext. Gunung Jebrod.
Sumber: Hasil Penelitian
0 20 40 60 80 100 37.5 19 9.5 4.75 Lo lo s sa ri n ga n ( % ) Diameter ayakan (mm) Agregat kasar (38 - 4,76) Makimum Minimum Lolos Saringan
0 20 40 60 80 100 19 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 lol os sar ing an (% ) Diameter ayakan(mm) Agregat Halus (Pasir) Ext. Sungai Cisokaan Series1 Minimum Lolos Saringan
0 20 40 60 80 100 37.5 19 9.5 4.75 Lo lo s sa ri n ga n ( % ) Diameter ayakan (mm) Agregat kasar  (Kerikil) Ext. Sungai Cisokan (38 - 4,76) Maksimum MInimum Lolos Saringan BERAT
Berat  benda  uji  kering  oven (BK) =  4980  gr Berat  benda  uji  kering permukaan jenuh(BJ) =  5057  gr Berat  benda  uji  didalam  air (Ba) =  3112  gr PERHITUNGAN Berat jenis (bulk) = 𝐵𝐾 𝐵𝐽 − 𝐵𝑎 = 2,560 Berat jenis kering permukaan jenuh = 𝐵𝑗 𝐵𝐽 − 𝐵𝑎 = 2,600 Berat jenis semu (apparent) = 𝐵𝐾 𝐵𝐾 − 𝐵𝑎 = 2,666 Penyerapan (absorbtion) = 𝐵𝐾 − 𝐵𝑘 𝐵𝑘 × 100 = 1,546
2. Agregat  Kasar  (Kerikil)  Ext.  Sungai Cisokan
Tabel 2. Perhitungan Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar Ext. Sungai Cisokan
Sumber: Hasil Penelitian
Pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus SNI 03-1970-1990 [1]
1. Agregat Halus (pasir) ext. Gunung Jebrod
Tabel 3. Perhitungan Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus Ext. Gunung
Jebrod

## BERAT
Berat  benda  uji  kering permukaan jenuh (SSD) =  500 gr Berat  benda  uji  kering  oven (BK) = 494, 4 gr Berat  piknometer  diisi  air (25°C) (B) = 665, 3 gr Berat piknometer + benda uji (SSD) + air (25°C) (Bt) = 977, 9 gr PERHITUNGAN Berat jenis (bulk) = 𝐵𝑘 𝐵 − 500 − 𝐵𝑡 = 2,638 Berat jenis permukaan jenuh = 500 𝐵 + 500 − 𝐵𝑡 = 2,668 Berat jenis semu (apparent) = 𝐵𝑘 𝐵 + 𝐵𝑘 − 𝐵𝑡 = 2,719
Penyerapan (absorbtion) = (500 − 𝐵𝑘) 𝐵𝑘 = 1,133
Sumber: Hasil Penelitian
2. Agregat  Halus  (pasir)  ext.  Sungai

## Cisokan
Tabel 4. Perhitungan Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus Ext. Sungai Cisokan
Sumber: Hasil Penelitian
Pengujian  kadar  air  agregat  SNI  03-1971- 1990 [5]
1. Agregat  kasar  (Kerikil)  ext.  Gunung Jebrod
Tabel 5. Perhitungan Kadar Air Agregat

## Kasar Ext. Gunung Jebrod

## Agregat Kasar
Bahan Talam (W1) =  375 gram Bahan  Talam+  Bahan Basah (W2) =  6375 gram Bahan  Talam+  Bahan Kering (W3) =  6354 gram Berat Air (W4) = 21 gram Berat  Benda  Uji  Kering (W5) =  5979 gram
BERAT Berat  benda  uji  kering  oven (BK) =  4970  gr Berat  benda  uji  kering permukaan jenuh(BJ) =  5042  gr Berat  benda  uji  didalam  air (Ba) =  3100  gr PERHITUNGAN Berat jenis (bulk) = 𝐵𝐾 𝐵𝐽 − 𝐵𝑎 = 2,559 Berat jenis kering permukaan jenuh = 𝐵𝑗 𝐵𝐽 − 𝐵𝑎 = 2,596 Berat jenis semu (apparent) = 𝐵𝐾 𝐵𝐾 − 𝐵𝑎 = 2,657 Penyerapan (absorbtion) = 𝐵𝐾 − 𝐵𝑘 𝐵𝑘 × 100
= 1,449

## BERAT
Berat  benda  uji  kering permukaan jenuh (SSD) =  500 gr Berat  benda  uji  kering  oven (BK) = 485, 9 gr Berat  piknometer  diisi  air (25°C) (B) = 665, 3 gr Berat piknometer + benda uji (SSD) + air (25°C) (Bt) = 968, 5 gr PERHITUNGAN Berat jenis (bulk) = 𝐵𝑘 𝐵 − 500 − 𝐵𝑡 = 2,469 Berat jenis permukaan jenuh = 500 𝐵 + 500 − 𝐵𝑡 = 2,541 Berat jenis semu (apparent) = 𝐵𝑘 𝐵 + 𝐵𝑘 − 𝐵𝑡 = 2,660 Penyerapan (absorbtion) = (500 − 𝐵𝑘) 𝐵𝑘 = 2,902
Kadar  Air    KA  =  (W4  / W5)*100 =  0,35 %
Sumber: Hasil Penelitian

## 2. Agregat Halus (Pasir) ext. Gunung Jebrod
Tabel 6. Perhitungan Kadar Air Agregat Halus (pasir) Ext. Gunung Jebrod
Agregat Halus Bahan Talam (W1) = 375 gram Bahan Talam+ Bahan Basah (W2) = 1875 gram Bahan Talam+ Bahan Kering (W3) =  1838,2 gram Berat Air (W4) = 36,8 gram Berat Benda Uji Kering (W5) =  1463,2 gram Kadar Air  KA = (W4 / W5)*100 = 2,52 % Sumber : Hasil Penelitian
3. Agregat  kasar  (Kerikil)  ext.  Sungai Cisokan
Tabel 7. Perhitungan Kadar Air Agregat
Kasar Ext. Sungai Cisokan

## Agregat Kasar
Bahan Talam (W1) = 375 gram Bahan Talam+ Bahan Basah (W2) =  6375  gram Bahan Talam+ Bahan Kering (W3) =  6332  gram Berat Air (W4) = 43 gram Berat Benda Uji Kering (W5) =  5957  gram Kadar Air  KA = (W4 / W5)*100 = 0,72 %
Sumber : Hasil Penelitian
4. Agregat  Halus  (Pasir)  ext.  Sungai
Cisokan
Tabel 8. Perhitungan Kadar Air Agregat
Halus Ext. Sungai Cisokan Agregat Halus Bahan Talam (W1) = 375 gram Bahan Talam+ Bahan Basah (W2) = 3375 gram Bahan Talam+ Bahan Kering (W3) = 3262,5 gram Berat Air (W4) = 112,5 gram Berat Benda Uji Kering (W5) = 2887,5 gram Kadar Air  KA = (W4 / W5)*100 = 3,9 % Sumber : Hasil Penelitian
Pengujian  keausan  agregat  dengan mesin  abrasi Los  Angeles SNI  03-2417- 1991 [7]
1. Agregat  Kasar  (Kerikil)  ext.  Gunung Jebrod
Dari hasil pengujian keausan agregat kasar dengan  menggunakan  mesin Los  Angeles diperoleh sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Pengujian Agregat Kasar Ext. Gunung Jebrod dengan Mesin Abrasi Los Angeles
Berat Awal (gr) Tertahan Saringan No.16 (gr) 𝒂 − 𝒃 𝒂 × 𝟏𝟎𝟎 (%) 5000 4231,8 15,4 Sumber: Hasil Penelitian 2. Agregat  Kasar  (Kerikil)  ext.  Sungai Cisokan
Dari hasil pengujian keausan agregat kasar dengan  menggunakan  mesin Los  Angeles diperoleh sebagai berikut:
Tabel 10.  Hasil Pengujian Agregat Kasar ext. Sungai Cisokan dengan Mesin Abrasi
Los Angeles Berat Awal (gr) Tertahan Saringan No.16 (gr) 𝒂 − 𝒃 𝒂 × 𝟏𝟎𝟎 (%) 5000 3911,2 21,8 Sumber : Hasil Penelitian

## SNI 03-1974-1990 pengujian kuat tekan
Pengujian kuat tekan beton dengan   SNI 03- 1974-1990 Pengujian kuat tekan beton [10] dilakukan  untuk  mengetahui  kekuatan beton  menerima  gaya  tekan.  Kuat  tekan beton yang direncanakan adalah 22,5 MPa, 25  MPa  dan  27,5  MPa  dengan  masing- masing benda uji kubus ukuran normal (15 cm x 15 cm x 15 cm) dan benda uji silinder ukuran normal (diameter 15 cm dan tinggi 30 cm).
Perbandingan  kuat  tekan  beton  antara Penggunaan  Agregat  ext.  Gunung  Jebrod dengan  ext.  Sungai  Cisokan  ditunjukan dalam tabel tabel 11.
Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Kuat Tekan Beton pada Umur 28 Hari
No. Penggunaan Agg. Ext. Gunung Jebrod Penggunaan Agg. Ext. Sungai Cisokan Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (MPa) 22,5 25 27,5 22,5 25 27,5 1 19,48  15,32  22,46  18,26  18,58  14,05 2 19,61  16,54  18,80  20,52  11,86  16,75
3 20,42  15,51  18,98  20,03  16,44  18,88
4 20,93  15,74  22,29  17,12  19,85  16,08
5 18,26  19,09  21,39  10,74  18,03  17,57
6 25,27  21,36  19,83  16,76  25,02  19,92
7 23,26  23,96  19,97  22,60  18,19  11,48
8 18,90  24,95  19,71  20,30  20,23  18,17
9 22,49  23,29  26,73  21,29  23,49  11,75 Jum lah 188,6 175,7 190,1 167,6 171,6 144,6
No. Penggunaan Agg. Ext. Gunung Jebrod Penggunaan Agg. Ext. Sungai Cisokan Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan (MPa) 22,5 25 27,5 22,5 25 27,5 Rat a- rata (M Pa) 20,96 19,53 21,13 18,62 19,08 16,07
Seli sih (%) 11,14 2,32 23,94 Sumber : Hasil Penelitian
5. KESIMPULAN Penelitian dilakukan berdasarkan pelaksanaan  dan  data  penelitian  yang diperoleh  serta  teori-teori  yang  berkaitan dengan  pengujian  beton  Standar  Nasional Indonesia (SNI).
Berdasarkan  hasil  pengujian  analisis terhadap  kuat  tekan  dari  beton  dengan agregat Gunung Jebrod dan Sungai Cisokan dengan mutu beton 22,5 MPa, 25 MPa dan 27,5 MPa, dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Dengan  menggunakan  Agregat  gunung Jebrod  kuat  tekan  rata-rata  yang dihasilkan  untuk  fc  22,5  MPa  adalah sebesar  20,96  MPa,  fc  25  MPa  adalah sebesar  19,53  MPa  dan  fc  27,5  MPa adalah sebesar 21,13 MPa.
2. Dengan  menggunakan  Agregat  Sungai Cisokan  kuat  tekan  rata-rata  yang dihasilkan  untuk  fc  22,5  MPa  adalah sebesar  18,62  MPa,  fc  25  MPa  adalah sebesar  19,08  MPa  dan  fc  27,5  MPa adalah sebesar 16,07 MPa.
3. Berdasarkan  mix  design  banyak  fraksi agregat  kasar  yang  digunakan  yaitu sebesar  63  %  untuk  agregat  gunung Jebrod  dan  62  %  untuk  agregat  sungai Cisokan
4. Berdasarkan  hasil  uji  abrasi  dengan mesin  Los  Angeles  diketahui  agregat kasar gunung Jebrod 15,4 %, sedangkan agregat sungai Cisokan 21,8 % sehingga lebih aus.
5. Karena  nilai  deviasi  standar  tidak  ada maka digunakan margin (m) = 12 MPa. Sehingga  kuat  tekan  rata-rata  yang direncanakan (f’’cr) = f’c + m
6. Kuat  tekan  karakteristik  beton  yang dihasilkan dari proses penelitian dengan menggunakan  agregat  dari  gunung Jebrod  dan  dari  sungai  Cisokan  pada beton,  pada  umumnya  semua  tidak mencapai  mutu  beton  rencana  yang telah  ditetapkan.  Banyak  faktor  yang mempengaruhi kegagalan beton diantaranya:
a. Adanya  rongga-rongga  pada  beton karena  kurangnya  pemadatan  pada saat membuat benda uji
b. Terjadinya segregasi sehingga material tidak homogen
c. Agregat  kasar  yang  terlalu  aus, sehingga  mempengaruhi  kekuatan beton
d. Bentuk  cenderung  bulat  dan  ber tekstur  licin  sehingga  mempenga- ruhi daya ikat semen
e. Adanya penambahan air pada setiap pencampuran agregat karena pengaruh  mixing  concrete  yang kurang memadai
7. Dari  perhitungan,  kuat  tekan  rata-rata yang  direncanakan  tidak  tercapai, karena  berdasarkan  hasil  analisa saringan  (lihat  tabel  dan  grafik  4.1 sampai  dengan  tabel  dan  grafik  4.4) untuk  agregat  kasar  dan  agregat  halus menunjukkan  tidak  masuk  spesifikasi seluruhnya,sehingga mempengaruhi terhadap kuat tekan.
8. Dari  tabel  4.51  diperoleh  selisih  kuat tekan beton antara penggunaan agregat gunung  Jebrod  dengan  agregat  sungai Cisokan sebagai berikut :
a. Untuk f’c 22,5 MPa sebesar 11,14 %
b. Untuk f’c 25 MPa sebesar 2,32 %
c. Untuk f’c 27,5 MPa sebesar 23,94 % .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Badan Standardisasi Nasional, “Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus SNI 03- 1970- 1990.” 1990.
[2]  Badan Standardisasi Nasional, “SK.SNI.T.15 -1990-03, Metode perancangan campuran beton.” 1990.
[3] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI 03-1968-1990,  pengujian  analisa saringan  agregat  halus  dan  kasaro Title.” 1990.
[4] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI 03-1969-1990,  pengujian  berat  jenis dan penyerapan agregat kasar.” 1990.
[5] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI 03-1971-1990,  pengujian  kadar  air agregat.” 1990.
[6] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI 03-1974-1990.  Pengujian  kuat  tekan beton.” 1990.
[7] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI 03-2417-1991,Metode Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles.” 1991.
[8] Herwansyah,  Andi,  “Perbandingan Penggunaan Split Yang Dipecah Secara Manual  Dengan  Split  Yang  Dipecah Menggunakan Mesin Pemecah Sebagai Agregat Kasar Pada Beton,” 2011.
[9]  K. TJOKRODIMULJO, Teknologi Beton : Buku Ajar . Fak. Teknik UGM, 1992.
[10] T.  Mulyono,  “Teknologi  Beton, Yogyakarta,” Penerbit  Andi ,  hal.  342, 2005.